794 ■ ACADÉMIE DES SCIENCES. 



■2" Syslèine plotnb-clain {fig. 2). — I^es résultais (|ue nous avons obtenus sont 

 sensiblement analogues à ceux que viennent de publier Honda et Sone ( ' ). La solution 

 solide d'étain dans le plomb est bien indiquée. Notre dia<i;ranime paiait de plus mon- 

 trer l'existence d'une très faible s-olubilité du plomb dans l'élain. 



7 



Pb 



?0 



40 60 



Fig. 2. 



5n 



f\. 20 40 60 



Fig. :;. 



30 ■•» Zn 



3° Système zinc-aluminiinn (fig. 3). — L'étude mélallograpliique de ces alliages 

 a été effectuée par Rosenhain et Archbutl (-). Elle indique l'existence d'un composé 

 défini APZn partiellement dissocié, et de deux solutions de ce composé avec le zinc 

 et l'aluminium. Le diagramme magnétique montre la limite de la solution du côté du 

 zinc. Le composé est indiqué par une légère brisure, mais la limite de la solution dans 

 l'aluminium est moins nettement mise en évidence, probablement par suite de cette 

 dissociation. 



Conclusions. — Ces résultats montrent que, conformément à ce qu'on 

 pouvait prévoir, la susceptibilité varie linéairement lorsqu'il y a simple 

 mélange de deux constituants, les composés définis se comportant comme 

 des corps ayant une susceptibilité propre ; cette variation se produit suivant 

 une courbe quelconque lorsqu'il y a solution solide. Cette méthode peut 

 donc prendre place à côté de celles plus anciennes basées sur les pro- 

 priétés thermiques, électriques, etc., utilisées pour nous renseigner sur la 

 structure des alliages. 



CHIMIE MINÉRALE. — Mélaphosphates ferreux el chromeux. 

 Note de M. A. Cola.m, présentée par M. A. Haller. 



Le mélaphosphate ferreux n'a été, jusqu'ici, préparé que par voie 

 humide; Ludert(') l'a obtenu à l'état de précipité gélatineux impur auquel 

 il attribue la formule d'un hexamétaphosphate Fe'P''0'*'. Il ne semble 



(') Rep. Tôholiu Imp. U/u\\, t. II, igiS, p. 1. 



(-) Journal Inst. 0/ Metals, 1911. 



(3) Zeitschr. f. anorg. Cheniie, t. V, 1894, p. i"] ■ 



